1547

日本建築学会大会学術講演梗概集（中国） 2008年 9 月

工事用材料試験における高強度コンクリート強度試験結果に関する考察
正会員〃〃
高強度コンクリート調査集計

圧縮強度○大野吉昭*1
大串浩治*1
二木幹夫*2

工事用材料

１．はじめに高強度コンクリートの調合強度 mF は，高強度コンクリ(1)ート施工指針(案)・解説 において，a)設計基準強度 Fc に全ての圧縮強度結果の件数に対する，圧縮強度 1N/mm2 毎の件数を相対度数として算出し，相対度数と圧縮強度の関係をヒストグラムで表した。

構造体強度補正値 mSn とコンクリートのばらつきを考慮

また，PCa 工場の供試体の圧縮強度結果は，平均値した割り増しを加えた強度，b)コンクリートの圧縮強度がXave・標準偏差σ・変動係数 V・正規偏差 K・不良率α

最小限界値以下になる確率がほぼ 0 になるような強度の 2の算出のみとした。PCa 工場の場合は，設計基準強度 Fc条件の大きい方の値で定められる。ばらつきによる割りに構造体強度補正値 mSn を加えた値を便宜上呼び強度と増し強度は，使用するコンクリートの強度の標準偏差σした。コンクリート供試体の作成は試験室にて行い，試に正規偏差 K を乗じた値としている。指針の中では験室温度は 21.5℃～24.5℃の範囲で実施した。供試体の養Fc80N/mm2 未満では K=1.73 とし，構造体コンクリート強生は，全て標準水中養生とし，圧縮強度試験を材齢 28 日度が mF を下回る割合を最大 4%程度許容している。

で行った。

また，JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」における高強度コンクリートは，呼び強度(以下，Fn)45 を超える 50，55 及び 60 を高強度コンクリートと区分して2-2 コンクリート供試体強度の正規偏差 K の算出方法
集計したコンクリート供試体の圧縮強度結果より正規偏差 K を次式(1)により算出した。

いるため，呼び強度 45 を超える範囲について，供試体コK＝（Fn-Xave）/σ

ンクリートの圧縮強度の調査を行い，供試体コンクリー

ここで，Kトの不良率の算出を行った。

Fn

また，鉄筋コンクリート構造物は，生コン工場からのるため，PCa 工場のコンクリート供試体の圧縮強度結果か：不良率に応じた正規偏差：呼び強度

Xave ：圧縮強度の平均値(N/mm2)

コンクリートの供給以外に，プレキャストコンクリート工場(以下，PCa 工場)から製品として供給される場合も有･･････式(1)σ：圧縮強度の標準偏差(N/mm2)

また，集計したデータを正規分布とし，正規偏差 K と確率密度関数から不良率αを算出した。

ら算出される正規偏差 K との比較も行った。

表1２．コンクリートの圧縮強度試験の調査方法
2-1 圧縮強度試験の集計方法
試験結果の集計は，表 1 に示す A)～H)の項目を満たす

集計項目

記号項目

詳細A)

試験期間

H18.3.1～H20.3.31

B)

形状

供試体について行った。試験方法は，JIS A 1108「コンク円柱供試体φ10cm×20cm
普通ポルトランドセメント(N)リートの圧縮強度試験方法」に従って行い，供試体の圧C)

セメント

縮強度結果を集計対象とし，呼び強度は，47，49，54 及D)

試験材齢

28 日(※但し材齢が休日の場合のみ試験を前後に振替)び 89 が集計対象となり JIS 規格外であった。使用材料は，

E)

呼び強度

47，49，54，89

中庸熱ポルトランドセメント(M)呼び強度 47，49 及び 54 の場合，普通ポルトランドセメ

F)

養生方法

標準水中養生ントと高性能 AE 減水剤を，呼び強度 89 の場合，中庸熱G)

化学混和剤

高性能 AE 減水剤，高性能減水剤

ポルトランドセメントと高性能減水剤を使用したコンク

H)

混和材

使用しないもの

リートを集計対象とした。供試体の圧縮強度試験材齢 28日が休日の場合は，休日を除く材齢 28 日に近い日に振り分けて強度試験を実施した。

３．コンクリートの圧縮強度試験集計調査結果
3-1 圧縮強度試験の集計結果

集計は，呼び強度・養生方法及び季節ごとに圧縮強度集計期間 H18.3.1～H20.3.31 の呼び強度 47，49，54 及びの結果を項目別に行った。季節は，標準期(4～6 月及び 1089 のコンクリートの圧縮強度平均値の変動（季節別）を～12 月)・夏期(6～8 月)・冬期(1～3 月)とし，供試体コン

図 1 に示す。集計対象とした高強度コンクリートは，標クリートが製作された時点で区分けをした。対象となる

準水中養生の供試体のみで 606 件あり，呼び強度 49 及びA Stady on The Test Results of High-Compressive Strength ofOhno Yoshiaki , Ohkushi Kouji and Futaki Mikio

Concrete in Construction Material Tests―1093―

89 は標準期(春)と夏期のみを集計対象とした。

0.30

集計を行った試験期間中の呼び強度別の平均値を表 2に示す。標準偏差は，呼び強度 89 が最も大きく 7.7N/mm2，

呼び強度47標準期

0.25

N=47
Xave=64.4
σ=6.2

変動係数は，呼び強度 47 で最も大きく 9.2％であった。
呼び養生

強度方法

47

呼び強度別の集計結果
XaveσV(N/mm2)(N/mm2)

(%)

通期

64.2

5.99.2

春期･夏期

65.3

3.95.9

通期

71.3

5.4

7.5

春期･夏期

109.1

7.77.1

N数

季節

標準

17749

標準

9054

標準

18689

標準

27150
圧縮強度(N/mm2)

Fn=47N/mm2

0.20125

相対度数

表2

2.81σ

0.15
0.100.05

Fn470.00

Fn49

0.30 45

Fn54

100

0.25

Fn8975標準期(秋)

相対度数

夏期

冬期

図 1 圧縮強度変動（季節別）

55657585
呼び強度49N=812
圧縮強度(N/mm )標準期
Xave=65.9σ=3.6
Fn=49N/mm20.2050
標準期(春)

Xave=64.4N/mm2

Xave=65.9N/mm24.68σ

0.150.10

3-2

不良率に応じた正規偏差と不良率0.05

図 2 に標準期の呼び強度 47，49 及び 54 の圧縮強度と正規偏差の関係を示す。標準期における正規偏差から求0.00められる不良率を表 3 に示す。呼び強度 47 の場合に不良0.30 45率が最も大きく 0.25%を示した。他の呼び強度 49，54，472.810.25

49

4.680.00

54

3.620.01

89

3.200.07

107

σ2V2(N/mm )(N/mm )

(%)

129.3

9.07.0K
2.53.62σ0.150.05

表 4 に PCa 工場における正規偏差と不良率を示す。呼び強度呼び強度 107 の場合，正規偏差 K=2.5 であり，そのときの不良率は 0.68％であった。PCa 工場における不良率は，高強度コンクリート施工指針の調合強度算定式で用いられている正規偏差 K=2.0 の時の不良率α=2.28%に比べて少ないことが認められた。
表 4 PCa 工場の正規偏差と不良率
Xave

Xave=71.1N/mm20.10

3-3 PCa 工場のコンクリート供試体の正規偏差と不良率

呼び強度

85
Xave=71.1
σ=4.7

Fn=54N/mm20.20

相対度数

不良率α（％）

75

標準期0.25

表 3 呼び強度別の不良率(標準期)
正規偏差 K65

呼び強度54
圧縮強度(N/mm2N=84)

89 の場合の不良率は，0%に近い結果を示した。
呼び強度550.00
4555657585

圧縮強度(N/mm2)

図２

圧縮強度と正規偏差の関係【参考文献】(1)高強度コンクリート施工指針(案)・同解説 2005.1α【謝辞】(%)

本報告をまとめるに際して，高強度コンクリートの資料等をご提供頂いた

0.68

PCa 製造 15 工場の方々，(社)プレハブ建築協会の方々に深謝いたします。

*1(財)ベターリビング つくば建築試験研究センター*1Center for Better Living Tsukuba Building Research and Testing Lab.

*2(財)ベターリビング つくば建築試験研究センター 所長 工博*2 Center for Better Living Tsukuba Building Research and Testing Lab. Dr.Eng.

―1094―